La Gaceta industrial (1883-09-10 00:00:00), página 5

granos (según su ley de riqueza); litargirio, 500 granos; polvo de carbón, 20 á 25 granos; bicarbonato de soda y borax, en junto, 500 granos.

Hay otro sistema para ensayar los minerales de oro y plata y sus residuos, á saber, por escorificadora. En este método se toman las proporciones siguientes: mineral, 100 granos; plomo granulado, 500 á 1,000 granos; borax, 5 granos. El mineral se mezcla en un escorificador con la mitad de plomo; igualase la mezcla, y el resto del plomo se esparce encima, poniéndose el borax encima de todo; el escorificador se mete en la mufla y se cierra la puerta del hornillo hasta que todo se funda, necesitándose unos treinta minutos; si la fusión no fuese bien líquida, se añade un poco más de borax, y se aumenta el calor otros diez minutos; la fusión debe ser entonces bien líquida y uniforme, y para su limpieza se echan cuatro ó cinco granos de polvos de antracita, dejándolo unos cinco minutos; luego se saca el escorificador y se echa el contenido en el molde; después de enfriar se limpia la escoria y se copela el botón; la cantidad de plata hallada en el plomo usado en la escorificación debe deducirse, para conocer la verdadera ley de plata contenida en el mineral ensayado. Para la copelación de los botones, las copelas, de polvo de hueso, deben de ser bien secadas en la mufla, echándoles los botones sucesivamente; se cierra la puerta de la mufla para precipitar la fusión del plomo, y en seguida se deja la puerta abierta para que vaya verificándose la copelación á una temperatura baja, cerrándose la puerta por dos ó tres minutos antes de sacar la copela, para conseguir la completa oxidación del plomo. Téngase presente, sin embargo, que un calor demasiado intenso causaría volatilización y pérdida de la plata; los botones de oro no se volatilizan con tanta facilidad, y con ellos el calor podrá ser más intenso. De los botones de oro es preciso separar cualquiera cantidad de plata que contenga.

Se pesa con exactitud el botón, calentando, aproximadamente, la plata que pudiera contener, añadiéndose plata pura ensayada (que, juntamente con la plata que el botón contuviese antes, debe de igualarse á dos veces y media la cantidad de oro contenido en el botón), y se envuelve todo en un poco de plomo en hoja; colocáse en la mufla una copela, y cuando esté á una buena temperatura, se echarán unos 50 granos de plomo de ensayar, ó bien podrá envolver el botón con la plata añadida y todo el plomo juntamente; al fundirse el plomo se mete la hoja de plomo con su contenido, y se copela como de costumbre: cuando se enfriese el botón se saca de la copela con un par de pinzas, limpiándose el fondo con un cepillo duro. Se aplasta el botón con un yunque limpio, se templá hasta un calor rojo, y se arrolla en forma de filete por medio de un arrollador cilíndrico de acero; templase de nuevo, doblase entre los dedos, y se mete en un frasco ó tubo de ensayo, que debe contener cerca de una onza de una mezcla de una parte de ácido nítrico puro y dos y media partes de agua destilada, previamente calentada, y se deja hervir por quince minutos; se decanta cuidadosamente y se lava con agua caliente destilada; luego se echa una cantidad algo mayor de una solución, mitad ácido y mitad agua destilada, y se cuece por veinte minutos; se decanta con cuidado y se lava de nuevo con agua caliente destilada; se llena el frasco ó tubo con agua hasta la boca; se toma un pequeño crisol de ensayo para oro, cubriendo con el

Fig. 1.—HORNILLO DE FUNDICIÓN.
a. Cañón para fijar el tubo de chimenea.—b. Puerta para meter los crisoles y el combustible.—c. Crisol.—d. Puerta para graduar la ventilación.—e. Barras de hierro para el fogón.

Fig. 2.—HORNILLO DE MUFLA.
a. Cañón para fijar el tubo de chimenea.—b. Puerta para meter los crisoles y el combustible.—c. Mufla.—d. Puerta de la mufla.—e. Arco de la mufla.—f. Puerta para atizar el fuego.—g. Puerta para graduar la ventilación.—h. Sostenedor de la mufla.—i. Reja de tierra refractaria.

el frasco, apretando bien; se decanta de modo que todo el oro ha de caer en el crisol; sécase el frasco suavemente á fin de que caiga poca agua dentro del crisol, del cual se decanta cualquiera cantidad de agua que en él hubiese caído, y se seca el crisol, que, después de seco, se coloca en la mufla y se calienta hasta el rojo; se saca y se pesa el botón de oro, siendo la diferencia de su peso con el de aquel botón primeramente copelado, el peso de la plata extraída.

Para los ensayos de galena se toman: mineral, 400 granos; bicarbonato de soda, 400 granos; argol (crema-tártaro), 30 granos, y tres pedazos hierro. El mineral se mezcla con tres cuartas partes del fundente y se echa en un crisol frío; el resto del fundente se extiende encima de la mezcla, y las dos puntas de un pedazo doblado de hierro-fleje se meten en la masa hasta el fondo del crisol; se coloca el crisol en el hornillo con bastante combustible alrededor, y se le tapa con una tapadera; se cierra la ventilación del hornillo y se eleva la temperatura gradualmente; durante esta operación, la apertura superior del hornillo debe de estar parcialmente abierta, y el hierro en la masa debe ser movido por la mis-